73 
2. De alnmiiiiuin-electrode was aanvankelijk gedompeld in de 
waterige oplossing van Alj^SOjj en daarop werd een oplossing van 
HgCl, toegevoegd. Direct na deze toevoeging gaat aluminiiiin in oplos- 
sing en slaat kwik neer, waaraan de ontlading van Hg" tot Hg' zal 
vooraf gegaan zijn. 
Zooals gezegd moet de e\ enwiclits-£',A"-tignni' van het stelsel 
Al-Hg-electroljt tot het type belmoren, waai’bij de potentiaal van het 
driephasen-even wicht Al-phase-electroljt-Hg-|)hase tusschen de poteri- 
tialen der twee metalen (in innerlijk evenwicht) iji ligt d.w.z. in 
de formule: 
E = 
0.058 Lai 
ton — 2,8 
3 {Al-;) 
neemt bij toevoeging van een kwikzont, ten gevolge van het oplos- 
sen van kwik in het alnmijtinm, het oplosbaarheidsprodnct van het 
alnmininm sterker af dan de relatieve concentratie van de aliiminium- 
ionen in oplossing, die zelfs practisch constant blijft. 
Nu is het duidelijk, dat voor het oplossen van kwik in het alumi- 
nium een zekere tijd noodig is, en dat men in de allereerste 
oogenblikken • zal hebben zuiver aluminium, waarop kwik is neer- 
geslagen. 
Aanvankelijk zal dus Lai niet door o|)gelost kwik veranderd zijn, 
en daar ook (Al"j) practisch dezelfde is gebleven, zou men dus kun- 
nen verwachten, dat E in den aanvang niet verandert. Zoo rede- 
neerende heeft men echter een l)eiangrijken factor over het hoofd 
gezien n.1. de aantasting van het aluminium! Aan dit metaal worden 
bij het neerslaan van kwik met groote snelheid electronen en 
ionen onttrokken, en daar niet-geactiveerd aluminium een zéér ti’aag 
metaal is, zal daarbij verstoring in edele richting kunnen optreden. 
Maar deze verstoring zal slechts korten tijd waar te nemen zijn, 
want het neergeslagen kwik zal S[)oedig eenigszins in het aluminium 
oplossen, en een activeering bewerketi, hetgeen volgens de nieuwere 
beschouwing een omzetting in de richting van het innerlijk even- 
wicht beteekent. 
Vandaar dat op een verandering van den potentiaal in edele 
richting een minimum en een sterke verandering in otiedele richting 
volgt. Is het aluminium eetimaal geactiveerd en ten naasten bij 
in den innerlijken evenwichts-toestand gekomen, dan zal spoedig 
het evenwicht tusschen de stabiele mengkristalphase, de vloeibare 
kwikphase en den electrolyt in de grenslaag ingesteld zijn en de 
potentiaal zal eenigen tijd konstant blijven. 
Daar echter de electroljt in de grenslaag practisch geen kwik 
